1032 



Disperse Gebilde (Allgemeinea Teil) 



dale Losungen bilden, vor alien Dingen 

 die kolloidalen Losungen der elementaren 

 Metalle, deren Farbe bisweilen wie bei den 

 von The Svedberg dargestellten kolloi- 

 dalen Losungen der Alkalimetalle in orga- 

 nischen Losungsmitteln mit der Farbe des 

 Dampfes des betreffenden Metalles iden- 

 tisch ist. Mit den Farbstoffen teilen tibrigens 

 die kolloidalen Losungen der Metalle in Wasser 

 als Dispergens die Fahigkeit, von der Faser 

 festgehalten zu werden, also als Farbstoff zu 

 dienen. Die Farbe des kolloidalen Goldes 

 ist, wie schon das Goldrubinglas zeigt, rot, 

 kann aber auch l)lau sein; kolloidales Silber 

 weist in der Regel mehr oder minder braune 

 Tone auf. Von intensiv gefarbten Sulfiden 

 sei hier das Schwefelantimon genannt, das 

 in der Aufsicht rotgelb, in der Durchsicht 

 tief rot ist. Die Verschiedenheit der Farbe 

 in der Aufsicht und in der Durchsicht steht 

 mit der TeilchengroBe in Zusammenhang, 

 hangt aber auch von der Konzentration der 

 Losungen ab. 



3d) Die Bestandigkeit der kolloi- 

 dalen Losungen. Wahrend sich hinsicht- 

 lich des elektrischen und des optischen Ver- 

 haltens pragnante Unterschiede zwischen den 

 reversibelen und den irreversibelen Kolloiden 

 nicht zeigen, treten sie sehr ausgesprochen 

 in einer Reihe anderer Eigenschaften hervor. 

 Fiir die Losungen irreversibeler Kolloide, 

 als deren typischster Vertreter eine kolloi- 

 dale Goldlb'sung genannt sein moge, gilt 

 gerade so wie fur die groben Suspensionen 

 der Satz, daB, abgesehen naturlich von dem 

 optischenVerhalten (Tyndallkegel, Farbe usw.) 

 die spezifischen physikalischen Eigenschaften 

 des Dispergens durch das Vorhandensein der 

 dispersen Phase nicht wesentlich modifiziert 

 sind: Die Dichte des Systems setzt sich ad- 

 ditiv aus den Dichten der Koinponenten zu- 

 sammen, Oberflachenspannung und Zahigkeit 

 sind gleich denen des reinen Dispergens. Ganz 

 anders aber verhalten sich die reversibelen 

 Kolloide, z. B. die Gelatine. Ueber die Dichte 

 der Losungen reversibeler Kolloide ist aller- 

 dings wenig bekannt, doch diirfte sie sich 

 kaum additiv aus den Dichten der Kom- 

 ponenten zusammensetzen. Oberflachen- 

 spannung und Zahigkeit sind vollkommen 

 andere als bei dem reinen Dispergens, beson- 

 ders die Zahigkeit hat, wie man ja schon bei 

 der Auflosung von wenig Gelatine in Wasser 

 beobachten kann, sehr erhebliche Aende- 

 rungen erlitten. 



Sehr betriichtliche Unterschiede treten 

 auch in der Bestandigkeit der Sole von re- 

 versibelen und irreversibelen Kolloiden 

 hervor. Schon der Umstand, daB sich kolloi- 

 dale Losungen der irreversibelen Kolloide 

 in der Xatur kaum finden und ihre Darstel- 

 lung besondere Laboratoriumsmethoden er- 

 fordert, wahrend kolloidale Losungen rever- 



sibeler Kolloide in der organisierten Natur 

 eine auBerordentlich wichtige Rolle spielen, 

 weist darauf hin, daB die Sole der rever- 

 sibelen Kolloide im Gegensatz zu denen der 

 irreversibelen Kolloide ziemlich bestandige 

 Gebilde sein miissen. In der Tat ist unter den 

 Eigenschaften der irreversibelen Kolloide 

 die Leichtigkeit, mit der ihre Sole sowohl 

 spontan als auch unter der Einwirkung 

 bestimmter Faktoren in Gel und Dispergens 

 zerfallen, wo hi die eigentiimlichste und auch 

 diejenige, die das Interesse der Forschung 

 am meisten in Anspruch genommen hat. 



Die spontane Koagulation der Losungen 

 irreversibeler Kolloide, ein Vorgang, der dem 

 Kolloidchemiker oft viel zu schaffen macht, 

 findet ihre Erklarung in der bereits erwahnten 

 Tatsache, daB diese Losungen keine stabilen 

 Gebilde sind. Die Zeit, die zu spontaner 

 Koagulation erforderlich ist, ist allerdings 

 sehr verschieden: Manche Losungen koagu- 

 lieren schon im Augenblicke ihrer Ent- 

 stehung -- dieser Fall tritt in der Regel auch 

 dann ein, wenn die Konzentration des Kol- 

 loids zu groB ist - - andere koagulieren nach 

 Stunden, wieder andere nach Tagen, Wochen, 

 Monaten und viele halten sich, wenn auch in 

 Wirklichkeit wo hi nicht nnverandert, Jahre 

 hindurch, so daB sie fur praktische Zwecke 

 als ,,bestandig" angesehen werden konnen. 

 Dieser Unterschied in der Bestandigkeit 

 | der Losungen reversibeler und irreversibeler 

 I Kolloide tritt immer wieder hervor. Alle 

 i Faktoren, die die Koagulation der Losungen 

 irreversibeler Kolloide befordern, befordern 

 sie bei den reversibelen Kolloiden entweder in 

 viel geringerem MaBe oder iiben sogar im 

 Gegenteil eher eine peptisierende Wirkung 

 aus. So hat die Erf aiming gelehrt, daB eine 

 Erhohung der Temperatur bei den irrever- 

 j sibelen Kolloiden oft Koagulation zur Folge 

 i hat, bei den reversibelen Kolloiden aber im 

 Gegenteil in der Regel die Losung begunstigt. 

 Indessen ist die Empfindlichkeit der irrever- 

 sibelen Kolloide gegen eine Erhohung der 

 Temperatur nicht immer sehr groB, denn oft 

 lassen sich ihre Losungen durch Einkochen 

 erheblich konzentriercn, ohne daB Koagu- 

 lation eintritt. Wesentlich abhangig ist die 

 Bestandigkeit der Sole von der Konzen- 

 tration des Kolloids: Wahrend sich von den 

 reversibelen Kolloiden Losungen von bis- 

 weilen sehr erheblicher Konzentration her- 

 stellen lassen, tritt bei den irreversibelen 

 Kolloiden Koagulation in der Regel schon 

 bei recht geringen Konzentrationen ein. 

 Diese Regeln erleiden indessen in vielen 

 speziellen Fallen Ausnahmen, weil sich, 

 wie bereits mehrmals bemerkt wurde, die 

 Unterscheidung von reversibelen und irre- 

 versibelen Kolloiden nicht streng durch- 

 fiihren laBt und sehr viele Kolloide nicht zu 

 der einen oder der anderen Gmppe des 



